1 mes 



3 meses 



libras 



libras 



354 



407 



223 



260 



273 



308 



123 



172 



150 



172 



192 



198 



205 



260 



322 



392 



242 



289 



313 



267 



165 



157 



172 



185 



97 



163 



193 



260 



130 



157 



170 



218 



INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 143 



Estos dolos tienen tal interés que los he comparado con los ce- 

 mentos más notables que se conocen. El cuadro siguiente los reúne : 



7 días 

 libras 



i . Cemento Argentino 234,5 



2. Cemento marca Guanaco 114 



3. Cemento alemán 198 



4 . Cemento belga 110 



5 . Cemento inglés 101 



6. Id. otra muestra 101 



7. Cemento francés, N" 1 124 



8. » N" 2 192 



9. >^ 3 163 



10. » 4 117 



11. » 5 124 



12. » 6 110 



13. » 7 95 



14. » 8 205 



15. » 9 68 



16. » 10 101 



El trazado de la figura 23 resume esta comparación. 



Las resistencias oficiales de estos cementos son: en Alemania 35 

 libras; Suiza 33; con la notable ventaja sobre los examinados, que 

 aquellas deben ser tomadas con ladrillos de cinco centímetros cua- 

 drados de sección y con cuarzo de reciente pulverización. A pesar 

 de esto, en el mismo período de 30 dias, el Cemento argentino ha 

 dado la resistencia de 354; es decir diez veces más que la exigida. 



En cuantc» á los cementos puros, el límite admitido en Francia 

 para los de primera clase está designado por resistir: 



libras 



á las 48 horas. 141 



á los 5 dias 353 



al mes 661 



en el Cemento argentino, para iguales tiempos, se tiene 445, 500 y 

 731 respectivamente; números cuya superioridad es muy notable, 

 si se tiene presente la dificultad que hay en esta clase de materia- 

 les de sobrepasar en resistencia aunque sea en una sola unidad. 

 De la inspección de las cifras obtenidas por la observación directa 



